1° Au point de vue dureté, le chauffage à 950° 
pendant 40 minutes donne la même dureté que 
le traitement optimum. Celui-ci consiste dans 
une trempe à l'huile de colza, après chauffage 
de 20 minutes à 850°, suivi d’un autre chauffage 
de 3 minutes à 1.275°, cette trempe étant suivie 
d’un revenu de 30 minutes à 580° dans un bain 
de plomb. 
Après trempe, on à : 
A — 600. 
A=— 532; après revenu, 

Fig.45.— Acier à coupe rapide chauffé à 1.275° pendant 3° 
et trempé à l'huile (>< 300). 
Voici, en effet, les résultats sur un acier ayant 
pour composition : C—0,68; Mn —0,29; Tu— 
— 180 Cr 2304 0:92S1— 0/15: 
Durée Duretés après trempe à l'huile (sans revenu) à 
de chauffage 950° 10250 1.100 
1° 512 532 590 
3’ 512 532 615 
5 512 532 615 
15° 532 568 627 
30° 578 600 600 
40° 600 590 600 
60 -600 590 600 
90 578 590 600 
On note que, pour obtenir la dureté de 600, la 
durée de chauffage est d'autant plus faible que 
la température est plus élévée. 
2 Au point de vue structure, il y a des diffé- 
rences très importantes entre les aciers traités 
possédant la même dureté, mais après des trai- 
tements différents. Le métal ayant subi la trempe 
à température de 1.275° (la température de trempe 
est d'autant plus basse, toutes choses égales 
d’ailleurs, que la teneur en tungstène est plus 
. faible) présente de vastes polyèdres avec fond de 
martensite grossière et rassemblement des grains 
de carbure restant entre les polyèdres (fig.45). 
DES PRODUITS MÉTALLURGIQUES 
529 

Après revenu à 580°, la martensite se développe 
et l’on voit même des fers de lance colorés (fig.46). 
Dans les aciers chauffés, même pendant une lon- 
gue durée, à 950, 1.025 et 1.100°, on trouve des 
points de carbures, diminuant lorsque le temps 

Fig. 46.— Acier à coupe rapide chauffé à 1.275° pendant 3, 
trempé à l'huile et revenu pendant 40° à 580° au plomb (> 300). 
de chauffage et la température croissent; mais 
on ne voit jamais de polyèdres (fig. 47 et 48). 
3° Au point de vue rendement comme outils, 
nous avons pratiqué l'essai de Taylor, défini 


#3 

Fig. 47. — Acier à coupe rapide, chauffé 30 à 950° 
et trempé à l'huile (>< 300). 
comme il a été dit plus haut; les premiers résul- 
tats que nous avons obtenus sont fort précis : 
bien que les aciers présentent des duretés élevées 
(A — 600), la vitesse atteinte dans l’essai n’a pas 
pu dépasser 20 mètres et est souvent descendue 
ou les outils ainsi essayés ne 
322 8 mètres : 
